132 Uämmerbares Giisseisen u. das Ausglühen des Stahles. 



als kleine sichtbare Anhäufungen, bald als inniges Gemenge mit 

 dem Eisen. Das eines Theiles seiner Kohle bei*aubte Grusseisen 

 wird geschmeidig und zeigt sich in seiner Widerstandsfähigkeit 

 bedeutend modificirt durch die erlittene Aenderung in seinem inne- 

 ren Gefüge. Kommt Gusseisen beim Glühen mit einer Substanz 

 in Berührung, die fähig ist Kohle zu verbrennen oder zu absorbi- 

 ren, so erfolgt eine secundäre Einwirkung. Die Kohle der Ober- 

 fläche wird eliminirt, der Graphit tritt immer mehr von innen nach 

 aussen und wird wiederum aus dem Inneren ersetzt. Dies wie- 

 derholt sich, bis ein Minimum von Kohlegehalt erreicht ist. An- 

 drerseits hat die relative Kohlenmenge, welche beim Glühen mit 

 einem nicht einwirkenden Mittel gebunden bleibt, augenscheinlich 

 als Grenze ein Maximum der Löslichkeit, verschieden je nach der 

 beim Glühen angewandten Temperatur. Das Gusseisen verliert 

 Silicium beim Glühen in alkalischen Cementirpulvern, in Eisenfeile, 

 sowie in einem Gemenge von Meersalz mit Kolkothar. Es scheint 

 nach den gemachten Proben, dass jeder Gusseisensorte ein beson- 

 deres Cementirpulver entspricht, welches damit bessere Erfolge 

 bewirkt als mit allen anderen. 



Hämmerbares Gusseisen kann beim Glühen Kohle verlieren 

 und mittlerweile doch brüchig bleiben, wenn sich kein Graphit 

 gebildet hat, oder wenn die vorherbestehende Menge Gi'aphit nicht 

 zunahm. Kieselerde vermag ein manganhaltiges Gusseisen beim 

 Ausglühen zu bessern, indem das Silicium das Mangan bindet und 

 so die bis dahin durch das Mangan verhinderte Ausscheidung von 

 Graphit ermöglicht. 



Forquignon bewies durch seine Versuche, bei welchen ihm 

 auch die Hülfe von Berthelot zu Theil wurde, die seither bestrittene 

 Thatsache, dass auch Wasserstoff und Stickstoff in lebhafter Roth- 

 glühhitze sich mit der Kohle des Gusseisens verbinden und das- 

 selbe hämmerbar machen können. Es ist dieses der einzige be- 

 kannte Fall, in dem ohne Erzeugung von amorphem Graphit dieser 

 Erfolg erreicht wird. Hierbei bleibt eine gewisse Menge Wasser- 

 stoff in dem Gusseisen an den von demselben zurückgehaltenen 

 Kohlenstoff gebunden zurück. 



Die Versuche zeigten ferner, dass das Gewicht, welches den 

 Bruch der Gusseisenstäbe bewirkte, sich durch das Ausglühen meist 

 verdoppelte und oft mehr als vervierfachte. Dieses Gewicht ver- 

 mehrt sich mit der Dauer des Erhitzens sehr rasch und dann lang- 

 samer. Die Ausdehnung folgt demselben Gesetze, wie der Wider- 

 stand gegen den Bruch; sobald man aber eine Grenze, welche 

 zwischen 72 und 144 Stunden einreicht ist, überschreitet, zeigt sie 

 das Bestreben abzunehmen. In der Regel erniedrigt sich die 

 Grenze der Elasticität nach jedem Glühen. Es konnte kein allge- 

 meingültiges Verhältniss zwischen den Elasticitätsgraden und dem 

 Gehalte an Kohlenstoff, Silicium oder Mangan aufgefunden werden. 



